2»5 



oxyds vom Eisenoxydul geschah in der erkalteten Auflösung 

 durch kohlensauren Baryt auf die bekannte Weise. Auf das 

 rasche Filtriren des durch kohlensauren Baryt erhaltenen Nieder- 

 schlags wurde die grösste Sorgfalt verwandt. 



Von dem Phonolith I. (von Olbersdorf) wurden 5,014 Gr. 

 auf jene Art behandelt. Es lösten sich in Chlorwasserstoffsäure 

 2,79 pCt. Eisen, hiervon waren auf der höhern Oxydationsstufe 

 im Gestein vorhanden 1,44 = 2,05 pCt. ige, auf der niedern 

 Oxydationsstufe 1,35 = 1,73 pCt. Fe. 2,05 pCt. ¥e verlangen 

 um Magneteisen zu bilden 0,90 pCt. Fe, es bleibt also ein Rest 

 von 0,83 pCt. Fe. Durch heisse Chlorwasserstoffisäure wird dem 

 Gestein also 2,95 pCt. Magneteisen und noch 0,83 pCt Eisen- 

 oxydul entzogen. 



Von dem Phonolith IL (von der Lausche) wurden 4,441 Gr. 

 auf die gleiche Weise behandelt. Wenn auch vielleicht der stö- 

 rende Einfluss der atmosphärischen Luft bei diesen Versuchen 

 nicht gänzlich zu beseitigen war, so wurde genau darauf geach- 

 tet, dass diese Störung bei beiden Bestimmungen gleich sei. Das 

 Resultat war indess ganz anders. Vom Gestein von der Lausche 

 lösten sich 1,25 pCt. Eisenoxyd und nur 0,34 pCt. Manganoxy- 

 dul mit wenig Eisenoxydul; da durch die Lupe Magneteisenerz- 

 Punkte nicht bemerken waren, so bleibt es zweifelhaft, ob über- 

 haupt diese Verbindung darin vorhanden ist. 



Eine direkte Bestimmung des Wassers ergab für den Pho- 

 nolith I. 0,54 pCt. Da indess zur Wasserbestimmung ein Glas- 

 kolben benutzt wurde, an welchem ein Chlorcalcium-Rohr be- 

 festigt war, so konnte die Erhitzung nicht weiter fortgesetzt wer- 

 den, als bis das Glas zu erweichen begann. Als das geglühte 

 Pulver sof )rt in einen Platintiegel gebracht und längere Zsit bei 

 Weissgluht erhitzt wurde, entwichen noch 0,17. Der ganze 

 Glühverlust = 0,71 pCt. ist in der Analyse als Wasser auf- 

 geführt. 



Der Phonolith IL ergab bei Weissgluht einen etwas höhern 

 Glühverlust = 1,18 pCt., welche ebenfalls als Wasser aufgeführt 

 werden. 



Die nach bekannten Regeln ausgeführte Analyse ergab fol- 

 gende Zusammensetzung für den Phonolith L, specifisches Ge- 

 wicht 2,596 (bei 17 Grad C.): 



Zeils. d.d.geol.Ges.VIII. 2. 20 



